## INDONESIA
Studi Adsorpsi Zat Warna Indigosol yellow dengan Karbon Teraktivasi Asam Fosfat dari Pirolisis Ampas Tebu
Wahyu.P. Utomo, 1* Stella Jovita, 1 Bima Maghfur, 1 Aisyah Ratri, 1 Putri A. I. Afifah, 1 Grace Yuhaneka 2
1 Departemen Kimia, Fakultas Sains dan Analitika Data, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Kampus ITS Sukolilo Surabaya, Indonesia 60111
2 Program Studi Analisis Pengujian Laboratorium (APL), SMK Negeri 1 Driyorejo, Gresik, Indonesia 61177
*alamat email korespondensi: wp.utomo@chem.its.ac.id

## Abstract
Adsorption using phosphoric acid (H 3 PO 4 )  activated carbon from sugarcane bagasse can be an  efficient  and  economical  way  to  treat  batik  dye  waste  containing  indigosol  yellow.  This research  aims  to  investigate  the  effect  of  varying  concentrations  of  phosphoric  acid  as  an activator  in  preparing  activated  carbon  on  the  properties  and  adsorption  capabilities  of activated  carbon  on  indigosol  yellow,  which  includes  its  effect  on  contact  time,    dye concentration, and temperature. In addition, the type and kinetics of the adsorption  are also evaluated.  Concentrations  of  phosphoric  acid  were  varied,  namely  5,  10,  15,  and  20%  v/v. Determination  of  the  surface  area  of  activated  carbon  using  the  methylene  blue  adsorption method shows that the activated carbon prepared with 10% phosphoric acid has  the largest surface area, as much as 33.2 m 2 g -1 . Optimum adsorption was achieved at a contact time of 15 minutes and decreased as the contact time increased. The dye removal efficiency and activated carbon  adsorption  capacity increased  along  with  the  increase  in the initial  concentration  of indogosol yellow. Meanwhile, optimum adsorption was obtained at a temperature of 30 o C. The adsorption  process  follows  the  Langmuir  isothermal  equation  with  the  kinetics  following  a pseudo-second-order kinetic model, which indicates the existence of chemical bonds between the activated carbon and the dye molecules.
Keyword: activated carbon, waste, batik, water treatment.

## Abstrak
Adsorpsi  menggunakan  karbon  teraktivasi  asam  fosfat  (H 3 PO 4 )  dari  ampas  tebu merupakan salah satu teknik yang efisien dan ekonomis untuk mengatasi limbah zat warna batik  indigosol  yellow.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mempelajari  pengaruh  variasi konsentrasi asam fosfat sebagai aktivator dalam proses pembuatan karbon aktif tehadap sifat  dan  kemampuan  adsorpsi  karbon  aktif  pada  indigosol  yellow,  yang  meliputi

## Utomo, dkk., Akta Kimia Indonesia 8(2), 2023, 138-159
pengaruhnya terhadap waktu kontak, konsentrasi dan suhu. Selain itu, jenis adsorpsi dan kinetika adsorpsi juga dipelajari. Variasi konsentrasi asam fosfat yang digunakan adalah 5, 10, 15, dan 20% v/v. Penentuan luas permukaan karbon aktif dengan metode adsorpsi metilena  biru  menunjukkan  jika  karbon  aktif  yang  diaktivasi  dengan  10%  asam  fosfat memiliki luas permukaan terbesar yakni 33.2 m 2 /g. Adsorpsi optimum dicapai pada waktu kontak  15  menit  dan  menurun  seiring  dengan  meningkatnya  waktu  kontak.  Efisiensi penurunan kadar indigosol yellow dan kapasitas adsorpsi karbon aktif meningkat seiring dengan meningkatnya konsentrasi awal indogosol yellow. Sementara, adsorpsi optimum diperoleh  pada  pada  suhu  30 o C.  Proses  adsorpsi  mengikuti  persamaan  isotermal Langmuir dengan kinetika mengikuti model kinetika orde kedua semu, yang menunjukkan adanya ikatan kimia antara karbon aktif dengan molekul zat warna.
Kata Kunci: karbon aktif, limbah, batik, pengolahan air.

## I. PENDAHULUAN
Industri  batik  merupakan  salah  satu industri yang terus berkembang di Indonesia. Pada  industri  ini,  zat  pewarna  merupakan salah  satu  komponen  utama  dalam  proses produksinya. Dalam proses produksi ini pula, hampir  20%  zat  warna  terbuang  ke lingkungan. Bahkan, sebagian besar (80% b/v) air pewarna yang digunakan untuk merendam kain  batik  terbuang  ke  lingkungan  sebagai limbah [1]. Limbah zat warna ini memiki sifat non  biodegradable karena  mengandung senyawa  kompleks  aromatik  dan  senyawa organik  yang  sukar  diuraikan  oleh  mikroba sekalipun  [2].  Selain  itu,  zat  warna  tersebut bersifat karsinogenik dan dapat menyebabkan kanker [3] .
Indigosol  yellow adalah  salah  satu  zat warna yang banyak digunakan dalam industri tekstil termasuk batik [4] . Zat warna Iidigosol
yellow di lingkungan perairan dapat mengalami  dekomposisi  secara  alami  oleh adanya  sinar  matahari  melalui  proses fotodegradasi.  Namun  reaksi  ini  berlangsung relatif lambat, karena intensitas sinar matahari, baik sinar tampak maupun ultraviolet,  yang  sampai  ke  permukaan  bumi relatif  rendah  sehingga  akumulasi  zat  warna ke  dasar  perairan  atau  tanah  lebih  cepat daripada  fotodegradasinya  [5].  Beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengurangi kadar zat warna indigosol yellow pada  limbah  diantaranya  koagulasi,  filtrasi, elektrodekolorisasi,  dan  adsorpsi.  Namun, diantara  metode-metode  tersebut,  metode yang  banyak  digunakan  untuk  pengolahan limbah cair zat warna adalah adsorpsi [6], [7]. Adsorpsi merupakan suatu teknik yang efisien dan  ekonomis  untuk  menghadapi  masalah

## Utomo, dkk., Akta Kimia Indonesia 8(2), 2023, 138-159
kontaminasi  limbah  cair  domestik  dan industri,  karena  dapat  menurunkan  kadar  zat warna  dari  larutan  dengan  sempurna  tanpa mengubahnya  menjadi  senyawa  yang  lebih berbahaya [8].
Penelitian  tentang  proses  adsorpsi  zat warna  dari  limbah  cair  industri  tekstil  telah dilakukan  oleh  beberapa  peneliti  dengan berbagai  jenis  adsorben,  diantaranya:  zeolit, karbon aktif, dan lempung ( clay ). Karbon aktif merupakan  adsorben  yang  sangat  potensial dalam  sistem  adsorpsi,  karena  karbon  aktif memiliki luas permukaan yang besar dan daya adsorpsi  yang  tinggi  [9],  [10].  Beberapa peneliti  telah  melaporkan  penggunaan  arang aktif  untuk  adsorpsi  limbah  zat  warna. Sebagai contoh, Sahara dkk. (2018) menggunakan  karbon  aktif  dari  batang tanaman  gumitir  untuk  mengadsorpsi  zat warna  rhodamin-B.  Hasil  yang  diperoleh menunjukkan  bahwa  karbon  aktif  yang dihasilkan  memiliki  kemampuan  adsorpsi molekul  rhodamin-B  sebesar  2,3437  mg/g dengan waktu kontak 90 menit, dimana proses adsorpsinya  terjadi  secara  kimiawi  [11]. Selanjutnya,  Utomo  dkk.  (2019)  melakukan studi adsorpsi naphtol kuning dengan karbon aktif  dari  ampas  tebu.  Menggunakan  asam sulfat  (H 2 SO 4 )  sebagai  aktivator,  penulis menemukan  bahwa  pada  kondisi  optimum, yakni  konsentrasi  aktivator  (H 2 SO 4 )  0,5  M, massa  adsorben  0,2  g  dan  waktu  kontak  30
menit,  karbon  aktif  dari  ampas  tebu  mampu menunjukkan  kapasitas  adsorpsi  hingga 95,81%  dengan  jumlah  molekul  zat  warna teradsorpsi sebanyak 143,72 mg/g. Tingginya kapasitas  adsorpsi  ini  disebabkan  oleh  luas permukaan  yang  meningkat  setelah  proses aktivasi kimia dengan H 2 SO 4 disertai dengan keberadaan  gugus  aktif,  seperti  gugus karboksilat  yang  mampu  membentuk  ikatan hidrogen dengan molekul naphtol kuning [12] . Sementara itu, Hayu dkk. (2021) melaporkan bahwa  karbon  aktif  dari  kulit  durian  mampu mengadsorpsi zat warna metilena biru hingga 28,647  mg/g.  Proses  adsorpsi  terjadi  melalui mekanisme  adsorpsi  fisika  sehingga  molekul yang  telah  teradsorpsi  dilaporkan  dapat terdesorpsi  kembali  akibat  ikatan  antar molekul  zat  warna  yang  tidak  terlalu  kuat dengan permukaan karbon aktif [13].
Contoh  diatas  menunjukkan  potensi penggunaan  karbon  aktif  untuk  proses adsorpsi  limbah  zat  warna.  Dalam  hal  ini, bahan  dasar  utama  yang  digunakan  sebagai karbon  aktif  adalah  material  organik  dengan kandungan karbon yang tinggi, seperti ampas tebu yang memiliki kandungan selulosa lebih dari  30%.  Ampas  tebu  merupakan  limbah pabrik  gula  yang  dapat  digunakan  sebagai penjernih  perairan  yang  kotor  [14].  Dalam kaitannya  dengan  karbon  aktif,  ampas  tebu dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan  karbon.  Namun,  karbon  yang

## Utomo, dkk., Akta Kimia Indonesia 8(2), 2023, 138-159
dihasilkan  perlu  diaktivasi  terlebih  dahulu untuk  meningkatkan  luas  permukaannya. Proses aktivasi karbon dari ampas tebu dapat dilakukan  dengan  aktivasi  fisik  maupun aktivasi  kimia.  Pada  proses  aktivasi  fisik, peningkatan luas permukaan dilakukan dengan  perlakuan  fisik  seperti  pemanasan pada suhu tinggi. Sari dkk. (2017) melaporkan bahwa aktivasi karbon dari ampas tebu dengan kalsinasi  pada  suhu  450 o C  menghasilkan karbon  aktif  dengan  luas  permukaan  sebesar 29,2  m 2 /g    [15].  Luas  permukaan  tersebut relatif  kecil,  sehingga  perlu  ditingkatkan lagi untuk dapat meningkatkan kapasitas adsorpsinya  terhadap  molekul  zat  warna.  Di sisi  lain,  pada  aktivasi  kimia,  sejumlah aktivator  ditambahkan  untuk  meningkatkan luas permukaan karbon aktif. Sebagai contoh, karbon  dari  ampas  tebu  yang  diaktivasi dengan  HCl  menunjukkan  peningkatan  luas permukaan  (180,2635  m 2 /g)  dibandingkan dengan  karbon  aktivasi  (176,1918  m 2 /g).
Peningkatan  luas  permukaan  yang  terjadi hanya  berkisar  5,27%  dan  masih  perlu ditingkatkan  [16].  Sementara  itu,  aktivasi karbon  secara  kimia  dengan  H 2 SO 4 yang dilanjutkan  dengan  aktivasi  fisik  melalui kalsinasi  pada  suhu  450 o C   telah  dilaporkan mampu  meningkatkan  luas  karbon  aktif menjadi  dua  kali  lipat  dibandingkan  karbon tanpa  proses  aktivasi,  yakni  dari  31,87  m 2 /g pada  karbon  tanpa  aktivasi  menjadi  71,17
m 2 /g  setelah  aktivasi  [12].  Penggunaan  dua proses  aktivasi  ini  memang  menghasilkan peningkatan luas permukaan yang signifikan, namun, juga membutuhkan biaya bahan kimia dan energi yang tinggi pula.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  proses aktivasi  kimia  pada  karbon  aktif  ampas  tebu memerlukan  bahan  kimia,  misalnya  asam kuat. Dalam hal ini, asam kuat poliprotik yang lain,  yakni  asam  fosfat  (H 3 PO 4 )  merupakan jenis  asam  yang  potensial  untuk  proses aktivasi karena kemampuannya untuk mendekomposisi  gugus  fungsi  di  permukaan karbon aktif yang akhirnya menghasilkan pori dan  gugus  aktif.  Penelitan  sebelumnya  telah melaporkan  penggunaan  H 3 PO 4 sebagai aktivator  pada  pembuatan  karbon  aktif  dari ampas  tebu,  namun,  kapasitas  adsorpsi  pada zat warna  rhodamin-B masih sangat terbatas, yakni  2,6320  mg/g  pada  kondisi  optimum. Selain  itu,  peran  asam  fosfat  dalam  proses aktifasi  dan  adsorpsi  zat  warna  juga  belum diuraikan  dengan  detil  [11].  Hal  ini menunjukkan  akan  pentingnya  optimasi kembali  proses  aktivasi  karbon  aktif  dari ampas  tebu  dengan  aktivator  H 3 PO 4 disertai analisis yang mendalam tentang peran H 3 PO 4 dalam proses aktivasi dan adsorpsi zat warna. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji lebih dalam tentang proses aktivasi karbon aktif dari ampas  tebu  dengan  aktivator  H 3 PO 4 melalui proses  optimasi,  studi  material,  optimasi

## Utomo, dkk., Akta Kimia Indonesia 8(2), 2023, 138-159
parameter  adosorpsi  terhadap indigosol yellow ,  serta  tipe  dan  kinetika  adsorpsi  yang terjadi.
Pada  penelitian  ini,  karbon  disintesis dari  proses  pirolisis  ampas  tebu.  Dengan memvariasikan  konsentrasi  asam  fosfat, penelitian ini mempelajari pengaruh konsentrasi  aktivator  asam  fosfat  terhadap sifat  karbon  aktif  dari  ampas  tebu  serta kemampuan  adsorpsinya  terhadap indigosol yellow .  Pengujian  kemampuan  adsorpsi dilakukan  dengan  menggunakan  berbagai variasi parameter reaksi, yakni waktu kontak, konsentrasi  awal  zat  warna indigosol  yellow, dan suhu. Tipe adsorpsi dan kinetika adsorpsi juga dipelajari sehingga mampu memberikan informasi yang komprehensif terhadap proses adsorpsi  dari  karbon  aktif  teraktifasi  asam forsat dari ampas tebu.

## II. METODE PENELITIAN

## 2.1 Alat dan bahan
Alat  yang  digunakan  dalam  penelitian ini adalah neraca analitik, kaca arloji, spatula, erlenmeyer, corong, labu ukur, botol semprot, pipet  tetes,  botol  vial,  botol  timbang,  gelas kimia,  penghisap,  pipet  volume,  pipet  ukur, buret, oven, cawan porcelain, muffle furnace , magnetic  stirrer ,  kertas  saring  whattman  42, spektrofotometer  UV-Vis  dan  seperangkat alat  FTIR.  Adapun  bahan  yang  digunakan dalam penelitian adalah ampas tebu,
aquademineralisasi  (aqua  DM),  asam  fosfat (H 3 PO 4 ), dan zat warna indigosol yellow.

## 2.2 Pembuatan Karbon Aktif
Ampas  tebu  dicuci  hingga  bersih, kemudian  dipanaskan  dalam  oven  dengan suhu 105 o C dengan tujuan untuk menghilangkan  kadar  air.  Setelah  itu,  ampas tebu dikarbonisasi melalui proses pemanasan dalam muffle furnace pada suhu 400 o C selama 2 jam hingga terbentuk karbon. Karbon yang terbentuk  kemudian  direndam  dalam  larutan H 3 PO 4 selama  24  jam.  Konsentrasi  larutan H 3 PO 4 divariasikan  sebesar  5%,  10%,  15%, dan 20% v/v. Karbon kemudian disaring dan dicuci sampai bersih (ditandai dengan larutan hasil  cucian  memiliki  pH  netral).  Karbon kemudian  dipanaskan  dalam  oven  pada  suhu 120 o C  sekitar  6  jam.  Karbon  aktif  yang dihasilkan selanjutnya dikarakterisasi dengan Fourier Transform Infra Red (FTIR).
2.3 Pengukuran Luas Permukaan Karbon Aktif
Pengukuran  luas  permukaan  karbon aktif  dilakukan  dengan  metode  adsorpsi  zat warna  metilena  biru.  Pada  proses  ini, sebanyak  0,1  gram  karbon  aktif  dimasukkan ke dalam 30 mL larutan metilena biru 30 ppm kemudian  diaduk  selama  15  menit  dengan kecepatan  pengadukan  400  rpm.  Campuran selanjutnya  disaring.  Filtrat  yang  diperoleh selanjutnya  diukur  absorbansinya  dengan
spektrofotometer UV-Vis pada range panjang gelombang  600-800  nm.  Luas  permukaan dihitung berdasarkan Persamaan 1
𝑆 = 𝑋 𝑚 𝑥 𝑁𝑥𝐴 𝑀 (1)
dengan S =  luas  permukaan  (m 2 /g), X m = metilena  biru  yang  terserap  oleh  1  gram adsorben  (mg/g), A =  luas  permukaan  1 molekul metilen biru (197,2 x 10 -20 m 2 ), N = bilangan avogadro (6,02 x 10 23 molekul/mol),
M =  massa  molekul  metilen  biru  (320 g/mol)[12] .
2.4 Studi Adsorpsi pada indigosol yellow
2.4.1 Penentuan Waktu Kontak Optimum
Sebanyak 0,1 g karbon aktif dimasukkan ke dalam gelas beaker yang telah berisi 30 ml larutan Indigosol yellow 100 ppm.
Campuran  kemudian  diaduk  menggunakan magnetic  stirrer dengan  variasi  waktu pengadukan  selama  5,  15,  25,  dan  35  menit dengan  kecepatan  pengadukan  400  rpm. Selanjutnya  larutan  disaring,  dan  filtratnya dianalisis  menggunakan  spektrofotometer UV-Vis.

## 2.4.2 Penentuan Konsentrasi Optimum
Sebanyak 30 ml larutan indigosol yellow
70, 80, 90, dan 100 ppm dimasukkan ke dalam gelas beaker 100 mL. Sebanyak 0,1 g karbon aktif selanjutnya dimasukkan ke dalam gelas beaker  pada  tiap  konsentrasi.  Campuran
selanjutnya  diaduk  dengan magnetic  stirrer selama  waktu  optimum  dengan  kecepatan pengadukan  400  rpm.  Selanjutnya  larutan disaring, dan filtratnya dianalisis menggunakan spektrofotometer UV-Vis.

## 2.4.3 Penentuan Suhu Optimum
Sebanyak 30 ml larutan indigosol yellow 100  ppm  dimasukkan  ke  dalam  gelas  beaker 100 mL. Larutan selanjutnya ditambah dengan 0,1  g  karbon  aktif.  Campuran  kemudian diaduk dengan magnetic stirrer selama waktu optimum  dengan  kecepatan  pengadukan  400 rpm. Pengadukan dilakukan pada suhu 30 o C, 40 o C, dan 50 o C. Selanjutnya larutan disaring, dan filtratnya dianalisis menggunakan spektrofotometer UV-Vis.
2.4.4 Kapasitas Adsorpsi dan Studi

## Adsorpsi Isotermal
Kapasitas adsorpsi dihitung berdasarkan Persamaan  2,  sementara  penentuan  kapasitas adsorpsi  maksimum  dihitung  berdasarkan persamaan  isothermal  Langmuir  (Persamaan 3).  Persamaan  Langmuir  (Persamaan  3)  dan Persamaan  Freundlich  (Persamaan  4)  juga digunakan  untuk  menentukan  tipe  adsorpsi yang terjadi.
𝑞𝑒 = (𝐶𝑜−𝐶𝑒)𝑉 𝑚 (2)
𝐶𝑒 𝑞𝑒 = 1 𝐾𝑙 𝑞 𝑚𝑎𝑥 + 𝐶𝑒 𝑞 𝑚𝑎𝑥 (3)
ln 𝑞𝑒 = ln 𝐾𝑓 + 1 𝑛 𝐶𝑒 (4)
dimana m adalah  massa  adsorben  yang digunakan  (g), V adalah  volume  larutan  (L), qe adalah  jumlah  molekul  zat  warna  yang teradsorpsi  pada  keadaan  setimbang  (mg/g), q max adalah  kapasitas  adsorpsi  maksumum (mg/g), Kl adalah  konstanta  Langmuir  (L/g) dan Kf adalah  konstanta  empirik  isotermal Freundlich (L/mg) [17].

## 2.4.5 Studi Kinetika Adsorpsi
Analisis  kinetika  adsorpsi  dilakukan menggunakan data variasi waktu kontak untuk menentukan orde adsorpsi. Orde reaksi k enol, orde  kesatu,  dan  orde  kedua  dilakukan menurut Persamaan 5-7
𝑐 = 𝑐 0 − 𝑘𝑡 (5)
𝑙𝑛 𝑐 = ln  𝑐 0 − 𝑘𝑡 (6)
1 𝑐 = 1 𝑐 0 + 𝑘𝑡 (7)
dimana c adalah konsentrasi larutan indigosol yellow pada  waktu, t (menit)  tertentu, c 0 adalah  konsentrasi  awal  larutan  indigosol yellow, k adalah konstanta laju adsorpsi, dan t adalah waktu (menit). Sementara itu,  analisis pseudo  orde  kesatu  dan  pseudo  orde  kedua ditentukan  menurut  Persamaan  8  dan Persamaan 9[18] .
ln(𝑄 𝑒 − 𝑄 𝑡 ) = ln 𝑄 𝑒 − 𝐾 1 𝑡 (8)
𝑡 𝑄 𝑡 = 1 𝐾 2 𝑄 𝑒 2 + 𝑡 𝑄 𝑒 (9)
dimana K 1 adalah nilai konstanta laju adsorpsi pseudo  orde  kesatu, Q e diperoleh  dari  plot grafik ln (Q e – Q t ) terhadap waktu, t (menit). Sementara  nilai  konstanta  adsorpsi  pseudo orde kedua diperoleh dari plot antara waktu, t (menit),  terhadap t / Q t .  Nilai Q e dan K 2 dari plot  pseudo  orde  kedua  diperoleh  dari persamaan linear (1/ slope ) dan ( slope 2 / intercept ).  Nilai  R 2 dari  semua persamaan  digunakan  untuk  menentukan model kinetika adsorpsi yang sesuai [17].

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Karakterisasi karbon ampas tebu
Ampas tebu  memiliki  kandungan selulosa  mencapai  30%  dari  total  massanya [14]. Hal ini sesuai dengan hasil FTIR ampas tebu ( Gambar 1 ) yang menunjukkan adanya serapan stretching C-O-C dan stretching -OH pada  1053,17  dan  3421,83 cm -1 [19].  Selain serapan tersebut, puncak serapan stretching - C=O  dengan  intensitas  sedang  juga  muncul pada 1714,77 cm -1 . Kelimpahan gugus-gugus tersebut  memberikan  gambaran  tentang kelimpahan selulosa yang banyak dibandingkan  senyawa  lainnya.  Selain  itu, juga muncul puncak pada bilangan gelombang 2800-3000  cm -1 yang  menunjukkan  adanya stretching C-H  sp 2 dan  C-H  sp 3 (cincin aromatik dan rangkap) [12].

## Utomo, dkk., Akta Kimia Indonesia 8(2), 2023, 138-159
Gambar 1 . Spektra FTIR sampel ampas tebu dan karbon ampas tebu
Perubahan  ampas  tebu  menjadi  karbon melalui  proses  pemanasan  suhu  tinggi  telah mengakibatkan  kerusakan  struktur  senyawa- senyawa  pada  ampas  tebu.  Perubahan  yang tampak  signifikan  ialah  hilangnya  puncak stretching C-O eter (1220,98 cm -1 ), penurunan puncak pada  bilangan gelombang  2800-3000 cm -1 ( stretching C-H  sp 2 dan  C-H  sp 3 )  dan 3421,83  cm -1 ( stretching -OH),  dan  adanya puncak cincin C=C aromatic pada 1500-1640 cm -1 [20]. Puncak C=C aromatik yang tampak tajam dan melebar menunjukkan kelimpahan gugus  tersebut  dalam  struktur  karbon  [21]. Selain  itu,  adanya  puncak stretching C=O pada 1697,41 cm -1 dan puncak stretching C-O alkoksi  pada  1220,98  cm -1 menggambarkan bahwa  struktur  yang  ada  pada  karbon didominasi  dengan  cincin  karbon  aromatik
dengan  adanya  gugus-gugus  -H,  karbonil, alkoksi,  dan  alkohol/fenol/asam  (-OH)  [22]. Hasil ini serupa dengan struktur karbon aktif yang telah dilaporkan sebelumnya.
3.2 Hasil  Aktivasi  Karbon  Tebu  dengan
H 3 PO 4 dan Karakterisasinya Aktivasi  karbon  menggunakan  H 3 PO 4 memberikan pengaruh yang signifikan terhadap  gugus  fungsinya,  sebagaimana ditampilkan  pada Gambar  2 .  Pada Gambar 2 , tampak bahwa puncak stretching -OH dan C-H  pada  3464,27cm -1 dan  2924,32cm -1 menjadi semakin tajam. Penajaman puncak C- H  mengindikasikan  adanya  penambahan gugus  C-H  dari  hidrogenasi  gugus  C=C. Penajaman  ini  juga  muncul  pada  aktivasi karbon dengan H 3 PO 4 20%, dimana puncaknya  semakin  tajam  dan  melebar.  Hal
ini dikarenakan adanya penambahan C-H dari hidrogenasi C=C dan penambahan lingkungan -OH dari adanya ikatan hidrogen antara gugus karbonil pada karbon dengan gugus HO-P dari H 3 PO 4 seperti diilustrasikan pada Gambar 3 dan Gambar  4 .  Pengikatan  tersebut  juga diperkuat  dengan  adanya  gugus  fosfat  yang muncul pada serapan 1159,26cm -1 ( stretching P=O)  dan  2380,24cm -1 ( stretching P-OH)
[23],  [24].  Pengikatan  gugus  fosfat  pada karbon  ini  mulai  muncul  pada  konsentrasi
20%.  Munculnya  gugus  fosfat  membuat struktur  karbon  akan  memiliki  ikatan  silang yang  mengakibatkan  karbon  terikat  antar lapisannya [25]. Fenomena ini mengakibatkan permukaan karbon saling menutup satu sama lain  akibat  diikat  oleh  gugus  fosfat  seperti diilustrasikan  pada Gambar  5 .  Akibat peristiwa  tersebut,  karbon  yang  diaktivasi mengunakan H 3 PO 4 20% mengalami penurunan luas permukaan [26].
Gambar 2. Serapan gelombang FTIR dari karbon dan karbon aktif dengan aktifasi H 3 PO 4 10% dan 20%
Gambar 3. Reaksi hidrogenasi pada karbon aktif

## Utomo, dkk., Akta Kimia Indonesia 8(2), 2023, 138-159
Gambar 4. Reaksi pembentukan ikatan hidrogen
Gambar 5. Reaksi pengikatan fosfat

## 3.3 Penentuan  Luas  permukaan  karbon aktif
Luas  permukaan  merupakan  suatu parameter  yang  sangat  penting  dalam menentukan  kualitas  suatu  karbon  aktif sebagai adsorben karena yang mempengaruhi daya  adsorpsinya.  Uji  luas  permukaan  pada penelitian ini dilakukan menggunakan metode adsorpsi  metilena  biru.  Sampel  yang  diuji adalah  karbon  aktif  dari  ampas  tebu menggunakan aktivator H 3 PO 4 dengan perendaman  selama  24  jam.  Daya  serap metilena biru dapat digunakan untuk menentukan luas permukaan dari suatu karbon aktif.  Daya  serap  yang  semakin  besar menunjukkan  bahwa  luas  permukaan  karbon aktif juga semakin besar. Daya serap terhadap metilen biru sebanding dengan luas permukaan adsorben [27].
Gambar 6 menunjukkan bahwa karbon setelah  diaktivasi  dengan  H 3 PO 4 mengalami peningkatan  luas  permukaan  dibandingkan dengan  karbon  tanpa  aktivasi,  dimana  luas permukaan karbon tanpa aktivasi sebesar 29.9 m 2 /g.  Aktivator  kimia  umumnya  berfungsi sebagai  bahan  pengaktif  yang  mampu mendegradasi  atau  penghidrasi  molekul organik selama proses karbonisasi, membatasi pembentukan  tar,  membantu  dekomposisi senyawa  organik  pada  aktivasi  berikutnya, dehidrasi  air  yang  terjebak  dalam  rongga- rongga  karbon,  membantu  menghilangkan endapan  hidrokarbon  yang  dihasilkan  saat proses karbonisasi dan melindungi permukaan karbon  sehingga  kemungkinan  terjadinya oksidasi dapat dikurangi [28]. H 3 PO 4 sebagai aktivator  kimia  mampu  menghilangkan pengotor  hidrokarbon  dan  pengotor  dalam pori karbon aktif, yang menyebabkan semakin
besarnya volume pori. Selain itu, H 3 PO 4 juga mampu menghidrasi kandungan air yang ada dalam  pori  sehingga  volume  pori  semakin besar.  Semakin  luas  permukaan  karbon  aktif maka akan semakin tinggi daya serapnya [29]. Karbon  aktif  mempunyai  luas  permukaan tertinggi saat diaktivasi menggunakan aktivator H 3 PO 4 10%, dengan luas permukaan
sebesar 33.3 m 2 /g. Luas permukaan megalami penurunan  ketika  proses  aktivasi  dilakukan dengan  H 3 PO 4 15-20%.    Hal  ini  disebabkan karena  konsentrasi  H 3 PO 4 yang  terlalu  pekat akan menyebabkan terjadinya ikat silang pada lapisan-lapisan  karbon  aktif,  sebagaimana dijelaskan pada hasil FTIR, dan kemungkinan rusaknya struktur karbon.
Gambar 6 . Grafik luas permukaan karbon aktif  dari ampas tebu yang diaktivasi dengan berbagai variasi konsentrasi H 3 PO 4

## 3.4 Optimasi  Waktu  Kontak  Adsorpsi Karbon Aktif Ampas Tebu Terhadap Larutan Indigosol yellow
Penentuan  waktu  kontak  bertujuan untuk  mengetahui  waktu  yang  dibutuhkan untuk mencapai penyerapan optimum pada zat warna  tekstil  yaitu indigosol  yellow oleh karbon  aktif  dari  ampas  tebu.  Waktu  kontak dan  tumbukan  merupakan  faktor  penting dalam  adsorpsi.  Menurut  teori  tumbukan,
kecepatan  reaksi  bergantung  pada  jumlah tumbukan per satuan waktu. Semakin banyak tumbukan  yang  terjadi  maka  reaksi  semakin cepat  berlangsung  sampai  terjadi  kondisi setimbang.
Gambar 7 menunjukkan bahwa adsorpsi  zat  warna indigosol  yellow yang teradsorpsi  meningkat  dengan  bertambahnya waktu kontak. Pada waktu kontak 5 menit zat warna indigosol  yellow yang  teradsorpsi

## Utomo, dkk., Akta Kimia Indonesia 8(2), 2023, 138-159
sebesar 29,3 ppm. Hal ini disebabkan karena pada  waktu kontak  tersebut  ruang-ruang kosong  dari  karbon  aktif  belum  terisi  penuh, karena  gugus  aktif  pada  adsorben  belum berinteraksi  secara  optimal  sehingga  belum
diperoleh keadaan setimbang. Pada waktu 15 menit  adosorpsi  yang  terjadi  mengalami kenaikan menjadi 71,3 ppm, yang merupakan adsorpsi indigosol yellow maksimum.
Gambar 7. Kurva hubungan antara waktu kontak dengan zat warna Indigosol yellow yang teradsorpsi (ppm)
Penurunan  daya  serap  terjadi  pada waktu  kontak  pada  25  menit  dan  35  menit yaitu menjadi 69,2 ppm dan 58,1 ppm. Hastuti et  al. ,  (2012)  melaporkan  bahwa  semakin lama  waktu  kontak  antara  adsorben  dan adsorbat menyebabkan terjadinya peningkatan  penyerapan  zat  warna,  namun jika  terlalu  lama  dapat  menurunkan  tingkat penyerapan.  Hal  ini  bisa  disebabkan  karena terjadinya peristiwa desorpsi, yaitu
terlepasnya  molekul  zat  warna  yang  sudah terikat oleh adsorben [30].
3.5 Optimasi Konsentrasi Larutan

## Indigosol yellow
Perlakuan variasi konsentrasi larutan zat warna bertujuan untuk memperoleh informasi konsentrasi yang dibutuhkan untuk mencapai penyerapan optimum pada zat warna indigosol yellow oleh karbon aktif. Zat warna Indigosol yellow divariasikan pada

## Utomo, dkk., Akta Kimia Indonesia 8(2), 2023, 138-159
konsentrasi  70,  80,  90,  dan  100  ppm.  Hasil adsorpsi indigosol  yellow dengan  variasi konsentrasi  ditampilkan  pada Gambar  8 . Berdasarkan  tren  adsorpsi  pada Gambar  8 , penyerapan  zat  warna indigosol yellow oleh karbon aktif terjadi pada konsentrasi optimum 100  ppm  dengan indigosol  yellow yang teradsorp sebesar 69,2 ppm. Pada konsentrasi 70  ppm  zat  warna indigosol  yellow yang teradsorp  sebesar  56,7  ppm.  Hal  ini
mengindikasikan masih banyaknya permukaan karbon aktif yang belum ditempati zat warna. Pada konsentrasi 80 ppm, adsorpsi yang  terjadi  mengalami  kenaikan  menjadi 60,6 ppm. Hal ini menunjukkan bahwa ruang- ruang kosong di permukaan karbon aktif telah terisi oleh molekul zat warna. Kenaikan juga terjadi  pada  konsentrasi  90  ppm  dengan adsorpsi yang terjadi sebesar 64,9 ppm.
Gambar 8 . Kurva hubungan antara konsentrasi awal Indigosol yellow dengan zat warna Indigosol yellow yang teradsorpsi (ppm)
3.6 Optimasi  Suhu  Adsorpsi  Karbon Aktif Ampas Tebu Terhadap Larutan

## Indigosol yellow
Variasi  suhu  adsorpsi  bertujuan  untuk memperoleh  informasi  tentang  suhu  yang dibutuhkan untuk mencapai adsorpsi optimum zat warna Indigosol yellow oleh karbon aktif.
Suhu  adsorpsi  yang  digunakan  divariasikan
pada  30 ° C,  40 o C,  dan  50 o C.  Tren  yang ditampilkan  pada Gambar  9 menunjukkan bahwa laju adsorpsi molekul zat warna terjadi lebih  cepat  pada  suhu  rendah  dan  semakin menurun  pada  suhu  tinggi.  Hal  tersebut menunjukkan  bahwa  adanya  kenaikan  suhu adsorpsi  menyebabkan  adanya  peningkatan energi kinetik adsorbat yang dapat

## Utomo, dkk., Akta Kimia Indonesia 8(2), 2023, 138-159
mengurangi  kemampuan  interaksi  antara adsorben dan adsorbat [31].
Gambar 9 . Kurva hubungan antara suhu adsorpsi dengan zat warna indigosol yellow yang teradsorpsi (ppm)

## 3.7 Studi Adsorpsi Isotermal
Studi adsorpsi isotermal bertujuan untuk mengeahui  tipe  adsorpsi  yang  terjadi, spesifiknya  apakah  proses  adsorpsi  tersebut terjadi  melalui  pembentukan  ikatan  kimia antara  adsorbat  (molekul  zat  warna)  dengan permukaan  karbon  aktif,  atau  akibat  adanya interaksi fisik saja. Oleh karena itu, dilakukan uji adsorpsi isotermal Langmuir dan Freundlich.
Data yang digunakan untuk menentukan model  adsorpsi  isotermal  diperoleh  dari percobaan  dengan  variasi  konsentrasi  awal adsorbat.  Pada  penelitian  ini,  dilakukan penghitungan nilai parameter-parameter
penting  dari  masing-masing  model  adsorpsi isotermal.  Nilai  R 2 dapat  digunakan  untuk menentukan  model  adsorpsi  isotermal  yang paling  sesuai  pada  adsorpsi indigosol  yellow oleh  karbon  teraktivasi  H 3 PO 4 dari  ampas tebu.  Kesesuaian  dari  masing-masing  model ditentukan  dengan  memilih  model  yang memiliki nilai R 2 yang mendekati nilai 1.
Gambar 10 menunjukkan plot adsorpsi isothermal  Langmuir  dan  Freundlich.  Pada model adsorpsi isotermal Langmuir (Gambar 10a),  hubungan  antara qe dengan Ct dapat memberikan  persamaan  linier  y  =  0.2157x  + 14.082, dengan R 2 =0,998. Sementara itu, plot data  menggunakan  persamaan  Freundlich
Utomo, dkk., Akta Kimia Indonesia 8(2), 2023, 138-159
(Gambar 10b) menghasilkan nilai R 2 sebesar 0,9807. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme  adsorpsi  zat  warna indigosol
yellow oleh  karbon  aktif  dari  ampas  tebu mengikuti tipe adsorpsi isotermal Langmuir.
Gambar 10 . Plot grafik adsorpsi isothermal menggunakan model adsorpsi a) Langmuir, dan b)

## Freundlich
Gambar  10 menunjukkan  bahwa adsorpsi  zat  warna indigosol  yellow dengan karbon  aktif  ampas  tebu  mengikuti  adsorpsi dengan model Langmuir. Hal ini menunjukkan  bahwa  mekanisme  adsorpsi yang  terjadi  adalah  adsorpsi  kimia.  Pada adsorpsi isotermal Langmuir, hanya terbentuk satu  lapisan  adsorpsi  ( monolayer ),  dimana
masing-masing molekul teradsorp hanya pada satu lokasi spesifik pada permukaan adsorben dan  masing-masing  bagian  dari  permukaan adsorben  hanya  mengikat  satu  molekul  atau atom  atau  dapat  diartikan  seluruh  sisi  aktif adsorpsi  memiliki  afinitas  yang  sama, sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 11 .
Gambar 12 . Struktur indigsol yellow

## Utomo, dkk., Akta Kimia Indonesia 8(2), 2023, 138-159
Indigosol yellow diadsorpsi oleh karbon aktif dikarenakan memiliki gugus-gugus yang dapat  dengan  mudah  berikteraksi  dengan gugus  fungsi  di  permukaan  karbon  aktif ( Gambar  12 ).  Gugus  tioeter,  C-S-C,  dan  - S=O  merupakan  gugus-gugus  dengan  sifat nukleofilik.  Gugus-gugus  tersebut  akan mengikat atom H pada karbon aktif sehingga molekul  indigosol  yellow  akan  terikat  pada permukaan  karbon  aktif.  Ikatan  tersebut diperkuat  dengan  hasil  serapan  IR  pada karbon sesudah adorpsi ( Gambar 13 ), dimana serapan  pada  panjang  gelombang  -OH memiliki  bentuk  yang  dalam  dan  lebar. Pelebaran  serapan stretching -OH  tersebut
disebabkan munculnya lingkungan  -OH  baru dari ikatan hidrogen indigosol yellow dengan karbon  aktif  (Gambar  14).  Adanya  molekul indigsol yellow yang terikat pada karbon aktif juga ditunjukkan oleh serapan IR pada 756,12 cm -1 ( stretching S-O)  dan  624,96cm-1 ( stretching C-S)  [32],  [33].  Pengikatan molekul indigosol  yellow pada  permukaan karbon  aktif  tebu  akan  menutupi  permukaan sehingga  menghalangi  molekul indigsol yellow lainnya  untuk  teradsorp  di  lapisan berikutnya.  Mekanisme  ini  mengakibatkan kinetika adsorpsinya mengikuti model adsorpsi isotermal Langmuir.
Gambar 13. Spektra FTIR karbon aktif sebelum dan setelah proses adsorpsi. Analisis dilakukan dengan sampel karbon aktif yang diaktivasi dengan 10% H 3 PO 4

## Utomo, dkk., Akta Kimia Indonesia 8(2), 2023, 138-159
Gambar 14 . Pengikatan indigosol yellow pada karbon aktif
3.8 Kinetika Adsorpsi
Kinetika  adsorpsi indigosol  yellow menggunakan  karbon  teraktivasi  H 3 PO 4 dari ampas tebu dielajari menggunakan persamaan kinetika orde 0, orde 1, orde 2, pseudo orde 1 dan pseudo orde  2,  dimana  grafiknya ditampilkan  pada Gambar  15 .  Data  yang
digunakan pada studi kinetika adsorpsi adalah data  yang  didapatkan  dari  percobaan  dengan variasi waktu kontak menggunakan adsorben karbon aktif dari ampas tebu pada konsentrasi awal  100  ppm  dan  pada  suhu  30 o C. Kesesuaian antara data eksperimen dan model prediksi diekspresikan dalam nilai R 2 .
Gambar 15 . Plot kinetika adsorpsi a) orde ke-nol, b) orde kesatu, c) orde kedua, d) pseudo orde kesatu dan e) pseudo orde kedua.
Koefisien korelasi yang paling
menggambarkan kinetika adsorpsinya mengikuti  mekanisme  reaksi  pseudo-orde  2 (R 2 =  0,9057).  Model  kinetika  pseudo  orde kedua berdasarkan pada asumsi bahwa tahap penentu lajunya berada pada proses kemisorpsi.  Dalam  kondisi  ini,  laju  adsorpsi ditentukan  oleh  kapasitas  adsorpsi  karbon aktif,  dan  tidak  terlalu  tergantung  pada konsentrasi adsorbat ( indigosol yellow )[34].

## IV. KESIMPULAN
Karbon  teraktivasi  H 3 PO 4 dari  ampas tebu  memiliki  potensi  yang  besar  untuk digunakan sebagai adsorben indigosol yellow .
Pada  penelitian  yang  telah  dilakukan,  dapat disimpulkan bahwa adsorben karbon aktif dari ampas tebu memiliki luas permukaan terbesar mencapai  33.2  m 2 /g  dengan  menggunakan aktivator  H 3 PO 4 10%.  H 3 PO 4 sebagai aktivator  kimia  mampu  menghilangkan pengotor  hidrokarbon  dan  pengotor  dalam pori  karbon  aktif  sehingga  menyebabkan semakin  besarnya  volume  pori.  Selain  itu, H 3 PO 4 juga  mampu  menghidrasi  kandungan air yang ada dalam pori sehingga volume pori semakin besar. Kapasitas adsorpsi meningkat dengan meningkatnya konsentrasi, dan menurun dengan meningkatnya waktu kontak dan  suhu  adsorppsi.  Plot  adsorpsi  isotermal zat  warna indigosol  yellow menggunakan karbon  aktif  mengikuti  persamaan  isotermal Langmuir sedangkan kinetika adsorpsi
mengikuti  persamaan  pseudo-orde-2  yang keduanya  identik  dengan  proses  adsorpsi kimia.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih kepada Departemen Kimia Fakultas Sains dan Analitika Data (FSAD) ITS dan Laboratorium Kimia Fundamental, Departmen Kimia, yang telah  menyediakan  fasilitas,  sarana  dan prasarana untuk pelaksanaan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Watini,  “Pengaruh  Waktu  Kontak Eceng  Gondok  (Eichornia  Crassipes) terhadap  Penurunan  Kadar  Cd  dan  Cr pada Air Limbah Industri Batik (Home Industry Batik di Desa Sokaraja Lor),” Fak.  Kedokt.  dan  ilmu-ilmu  Kesehat. Univ.  jenderal  soedirman. ,  p.  [1]
Watini,  “Pengaruh  Waktu  Kontak Eceng Gondok (E, 2009.
[2] Tio et al. , “PENGARUH PENAMBAHAN

## NITROGEN
TERHADAP  AKTIVITAS,”  pp.  140– 147.
[3] I.  Komala,  “Kandungan  GIzi  Produk Peternakan.  Student  Master  animal Science, Fac,” Agric. Lampung, Bandar Lampung , 2008.
[4] Sugiharto,  “Dasar-dasar  Pengelolaan Air Limbah,” Dasar-dasar Pengelolaan
Air Limbah. Jakarta  UI-Press. J. Stud.

## Utomo, dkk., Akta Kimia Indonesia 8(2), 2023, 138-159
Pembangunan,
Kemasyarakatan Lingkungan. 2 , pp. 47–65, 1987.
[5] A. Al-Kdasi, A. Idris, K. Saed, and C. T. Guan, “Treatment of textile wastewater by  advanced  oxidation  processes–  A review,” Glob. Nest J. , vol. 6, no. 1, pp. 222–230, 2004.
[6] W.  P.  Utomo et  al. , “Penurunan Kadar Surfaktan Anionik dan Fosfat dalam Air Limbah  Laundry  di  Kawasan  Keputih, Surabaya menggunakan Karbon Aktif,”
Akta Kim. Indones. , vol. 3, no. 1, p. 127, 2018, doi: 10.12962/j25493736.v3i1.3528.
[7] A. G. Setyaningtyas, “Formulasi Produk Pangan  Darurat  berbasis  Tepung  Ubi Jalar,  Tepung  Pisang  dan  tepung Kacang Hijau Menggunakan Teknologi Intermediate  Moisture  Food  (IMF),”
Institut  Pertanian  Bogor  Pertanian
Bogor . 2008.
[8] L.  Maghfiroh,  “Adsorpsi  Zat  Warna Tekstil Remazol Brilliant Blue
Menggunakan  Zeolit  yang  Disintesis dari  Abu  Layang  Batubara,” Univ. Negeri Semarang , pp. 1–115, 2016.
[9] Shofa,  “Pembuatan  Karbon  Aktif Berbahan  Baku  Ampas  Tebu  Dengan Aktivasi  Kalium  Hidroksida,” Univ. Indones. , pp. 1–84, 2012.
[10] N. Nurfitria et al. ,  “Pengaruh
Konsentrasi
Aktivator
Kalium
Hidroksida  (KOH)  pada  Karbon  Aktif dan  Waktu  Kontak  Terhadap  Daya Adsorpsi  Logam  Pb  dalam  Sampel  Air Kawasan
Mangrove Wonorejo,
Surabaya,” Akta  Kim.  Indones. ,  vol.  4,
no. 1, p. 75, 2019, doi: 10.12962/j25493736.v4i1.5071.
[11] E.  Sahara,  S.  Gayatri,  and  P.  Suarya, “Adsorpsi  Zat  Warna  Rhodamin-B
Dalam  Larutan  Oleh  Arang  Aktif Batang  Tanaman  Gumitir  Teraktivasi Asam Fosfat,” Cakra Kim. (Indonesian E-Journal Appl. Chem. , vol. 6, no. 1, pp. 37–45, 2018.
[12] W.  P.  Utomo1 et  al. ,  “Studi  Adsorpsi
Zat  Warna  Naphthol  Yellow  S  Pada Limbah  Cair  Menggunakan  Karbon Aktif Dari Ampas Tebu,” J.  Kim. ,  vol.
13,  no.  1,  p.  104,  2019,  doi: 10.24843/jchem.2019.v13.i01.p16.
[13] L.  D.  Rha  Hayu,  E.  Nasra,  M.  Azhar, and  S.  B.  Etika,  “Adsorpsi  Zat  Warna Methylene  Blue  Menggunakan  Karbon
Aktif dari Kulit Durian (Durio zibethinus Murr.),” J. Period. Jur. Kim. UNP ,  vol.  11,  no.  1,  p.  8,  2022,  doi: 10.24036/p.v11i1.113349.
[14] Kusharharyati,  T  Y.,  K.  W.  Deddy,  A. Fahmi, “Pengolahan Limbah Pewarnaan Konveksi  dengan  Bantuan  Adsorben Ampas  Tebu  dan  Activated  Sludge.

## Utomo, dkk., Akta Kimia Indonesia 8(2), 2023, 138-159
Simposium Nasional RAPI XI FT UMS, pp. 51-54.,” vol. 1, pp. 51–54, 2012.
[15] M.  F.  P.  Sari,  P.  Loekitowati,  and  R. Mohadi,  “Penggunaan  Karbon  Aktif Dari Ampas Tebu Sebagai Adsorben Zat Warna  Procion  Merah  Limbah  Cair Industri  Songket,” J.  Nat.  Resour. Environ. Manag. , vol. 7, no. 1, pp. 37–
40, 2017,
doi:
10.19081/jpsl.2017.7.1.37.
[16] R.  Ariyani,  T.  Wirawan,  and  N. Hindryawati,  “Pembuatan  arang  aktif dari ampas tebu dan aplikasinya sebagai adsorben  zat  warna  merah  dari  limbah pencelupan benang tenun sarung samarinda,” Pros.  Semin.  Nas.  Kim.
Berwawasan  Lingkung. ,  pp.  86–94,
2020, [Online]. Available:
http://jurnal.kimia.fmipa.unmul.ac.id/in dex.php/prosiding/article/view/995
[17] N.  Faaizatunnisa et  al. ,  “Facile  green synthesis  of  core–shell  magnetic  MOF composites  (Fe3O4@SiO2@HKUST-
1)  for  enhanced  adsorption  capacity  of methylene  blue,” Nano-Structures  and Nano-Objects , vol. 34, p. 100968, 2023, doi: 10.1016/j.nanoso.2023.100968.
[18] R. E. English, “Chemistry,” Prog. Nucl. Energy ,  vol.  6,  no.  1–3,  1980,  doi: 10.1016/0149-1970(80)90015-3.
[19] M.  Novia,  A.  I.  Makki,  N.  Arafah,  J. Alternative, and B. Indah,
“Karakterisasi  Serat  Ampas  Tebu  ( Bagasse  )  Sebagai  Alternatif  Bahan Baku Tekstil Dan Produk Tekstil ( Tpt ) Terbarukan Characterization of Sugarcane Fiber Waste ( Bagasse ) As a Renewable  Alternative  Raw  Material for  Textile  and  Textile,”  pp.  27–34, 2022.
[20] H.  Hasanah,  R.  Sirait,  and  R.  Yusuf Lubis, “Pengaruh Konsentrasi Aktivator H3Po4  Terhadap  Karbon  Aktif  Ampas Tebu,” J. Online Phys. , vol. 8, no. 1, pp. 11–15, 2022, doi:
10.22437/jop.v8i1.20265.
[21] Z.  V.  Nugraheni,  W.  P.  Utomo,  Q. A’yuni, N. A. Agustina, J. Kholik, and C.  Puspita,  “Penggunaan  Pektin  Kulit Jeruk  Manis  (Citrus  sinesis)  sebagai Absorben untuk Mengurangi Kadar Ion Kromium (VI) pada Sampel Air Sungai Jagir,” Akta Kim. Indones. , vol. 3, no. 1, p. 112, 2018, doi: 10.12962/j25493736.v3i1.3388. [22] H.  Zalmi  and  M.  Khair,  “Sintesis  dan
Karakterisasi Karbon Aktif dari Ampas Tebu Diaktivasi
menggunakan
Gelombang Mikro,” J. Period. Jur. Kim. UNP ,  vol.  10,  no.  2,  p.  38,  2021,  doi: 10.24036/p.v10i2.112388.
[23] M. A. Abu-Saied, G. M. Elkady, E. M. Elnaggar, G. H. Abd-Elnaim, and A. F. Elerian,  “ZIRCONIUM  PHOSPHATE

## Utomo, dkk., Akta Kimia Indonesia 8(2), 2023, 138-159
BASED  POLYVINYL  CHLORIDE FOR USE AS

## A PROTON
CONDUCTING  MEMBRANE  FOR (DMFCs) APPLICATIONS,” Bull. Sci. , vol.  9,  no.  March,  pp.  241–248,  2017, [Online].
Available: https://doi.org/10.5281/zenodo.739699 1
[24] S. Rungrodnimitchai, “Rapid
preparation of biosorbents with high ion exchange  capacity  from  rice  straw  and bagasse  for  removal  of  heavy  metals,”
Sci. World J. , vol. 2014, pp. 1–10, 2014, doi: 10.1155/2014/634837.
[25] F.  Amran  and  M.  A.  A.  Zaini, “Valorization of Casuarina empty fruit- based  activated  carbons  for  dyes removal – Activators, isotherm, kinetics and  thermodynamics,” Surfaces  and
Interfaces ,  vol.  25,  no.  March,  p.
101277, 2021, doi:
10.1016/j.surfin.2021.101277.
[26] A.  Prayogatama  and  T.  Kurniawan, “Modifikasi  Karbon  Aktif  dengan Aktivasi  Kimia  dan  Fisika  Menjadi Elektroda Superkapasitor,” J. Sains dan Teknol. , vol. 11, no. 1, pp. 47–58, 2022, [Online]. Available: https://dx.doi.org/10.23887/jst-
undiksha.v11i1
[27] M. Turmuzi and A. Syaputra, “Pengaruh suhu dalam pembuatan karbon aktif dari
kulit  salak  (Salacca  edulis)  dengan impregnasi  asam  fosfat  (H3PO4),” J.
Tek. Kim. USU , vol. 4, no. 1, pp. 42–46, 2015.
[28] T.  Kyotani,  “Porous  Carbon,” Carbon Alloy.  Nov.  Concepts  to  Dev.  Carbon Sci.  Technol. ,  vol.  28,  no.  April,  pp. 109–127,  2003,  doi:  10.1016/B978- 008044163-4/50007-3.
[29] I.  Subadra,  I.,  Setiaji,  B.,  &  Tahir,  I.
(2005).  Activated  Carbon  Production From Coconut Shell With ( Nh 4 ) Hco 3  Activator  As  an  Adsorbent  in  Virgin Coconut  Oil  Purification.  Prosiding Seminar Nasional DIES Ke 50 FMIPA UGM,  50(9),  1–8.Subadra,  B.  Setiaji, and  I.  Tahir,  “Activated  Carbon Production From Coconut Shell With ( Nh 4 ) Hco 3 Activator As an Adsorbent in  Virgin  Coconut  Oil  Purification,” Pros.  Semin.  Nas.  DIES  ke  50  FMIPA UGM , vol. 50, no. 9, pp. 1–8, 2005.
[30] S.  Hastuti,  S.  .  Mawahib,  and Setyoningsih,  “Sri  Hastuti,  Syarif  H Mawahib,  Setyoningsih  Penggunaan Serat  Daun  Nanas  Sebagai  Adsorben Zat  Warna  Procion  Red  Mx  8b,” J.
EKOSAINS | , vol. IV, no. 1, pp. 41–47, 2012.
[31] A. Iryani, M. M. Ilmi, and D. Hartanto, “Adsorption  study  of  Congo  Red  Dye with  ZSM-5  directly  synthesized  from
bangka kaolin withouth organic template,” Malaysian J. Fundam. Appl. Sci. , vol. 13, no. 4, pp. 832–839, 2017, doi: 10.11113/mjfas.v13n4.934.
[32] A.  S.  Kazachenko et  al. ,  “Sulfation  of Wheat Straw Soda Lignin with Sulfamic Acid  over  Solid  Catalysts,” Polymers (Basel). ,  vol.  14,  no.  15,  2022,  doi: 10.3390/polym14153000.
[33] C. W. Xu, J. H. Zhang, T. Zhu, and N. Li,  “Glycerol  electrooxidation  on  au
supported  on  carbon  spheres  by  stöber method  in  alkaline  medium,” Int.  J. Electrochem.  Sci. ,  vol.  8,  no.  7,  pp. 9508–9517, 2013.
[34] T.  R.  Sahoo  and  B.  Prelot, Adsorption processes for the removal of contaminants  from  wastewater:  The perspective  role  of  nanomaterials  and nanotechnology .  Elsevier  Inc.,  2020. doi: 10.1016/B978-0-12-818489- 9.00007-4.